116 
Fr. Markus. 
Lauge zu vermeiden, wurde die nächste Füllung von oben nach unten 
versucht. 
Von den Röstpartien 10 — 23 wurden am 4. Juli 2 auf Ein Extrac- 
tions-System vertheilt, wodurch auf Einen Bottich nur 100 Pfund kamen. 
Das Röstmehl wurde in die bereits etwas aufgestiegene Lauge eingerührt, 
und unter zeitweisem Laugenzufluss nach und nach alle Bottiche gefüllt, 
wornach die vollständige Laugencirculation begann. Die nach unten mehr 
und mehr angereicherte Lauge floss rein und rasch ab. In Zeiträumen von 
4 zu 4 Stunden wurde bei abgesperrtem Laugenzufluss das Umrühren 
wiederholt. Auf diese Weise war binnen 16 Stunden die Auslauffunff die- 
ser 2 Partien beendet. 
Die Rückstände hielten bei Partie 
Nr. 10 — Lth. 2 Qtch. — D. 
Nr. 11 — Lth. 1 Qtch. — D. 
Am 6. Juli wurden die 3 folgenden Röstpartien in 6 Bottiche gefüllt, 
wodurch auf einen Bottich 150 Pfund kamen. Die Auslaugung ging aber 
dabei so langsam, dass der Process nach 24 Stunden unterbrochen werden 
musste. Mehrfach versuchte Abänderungen bei der Filtrirvorrichtung, indem 
bald 2, bald 1 Geflechte versucht, hierauf auch dieses weggelassen wurde, 
erzweckten nichts Besseres. 
Die Rückstände von Nr. 12 hielten . . — Lth. 1 Qtch. — D. 
von Nr. 13 hielten . . — Lth. 1 Qtch. — D. 
von Nr. 14 aber ... 1 Lth. 2 Qtch. — D. 
als Folge der zu frühzeitig unterbrochenen Auslaugung. 
Bei den folgenden 4 Posten, welche mit 100 Pfund auf einen Bottich 
vertheilt wurden, versuchte man das Umrühren der Mehle zu vermeiden, 
da es den Nachtbeil mit sich brachte, dass die zunächst abfliessende, durch 
das Umrühren mit feinen Mehltheilchen verunreinigte Lauge, die Silber- 
fällung störte. Diess missglückte aber, da die erhaltenen Rückstände : 1 Lth. 
1 Qtch. — D. bis 1 Lth. 3 Qtch. 1 D. hielten. 
Es wurden die noch übrigen Röstpartien desshalb wieder wie am 
4. Juli unter Anwendung des Umrührens und mit 100 Pfund in jedem Bottich 
behandelt, wodurch man nun ebenfalls günstige Rückstandshälte von 1 Qtch. 
bis 2 Qtch. 2 D. erzielte. 
Fällung. Die mit Kornkupfer vorgerichtete Silberfällung entsprach 
bis jetzt gut. 
Als Probe auf den Grad der Silberhälligkeit wurde anfangs die Was- 
serprobe, hierauf die Kupferplattenprobe angewandt, und letztere auch 
beibehalten. 
Erstere gründet sich darauf, dass die silberhaltige Lauge, mit Wasser 
im Ueberschuss versetzt, den bekannten Chlor-Niederschlag zeigt. 
Bei der Plattenprobe wird das Silber aus der Lauge beim Stehen auf 
einer blanken Kupferplatte, als ein wolkiger Beschlag ausgescliieden. 
